112 Hauke, Ueber Eutektstruktur bei Silikatschmelzen. 



beobachtete; jedoch bei meinen Versuchen, wo keine solchen 

 größeren Kristalle auftreten , welche diese Rolle übernehmen 

 könnten, dürften die Hohlräume, die überall dort, wo eine fluidale 

 Ausbildung auftritt, vorhanden sind, einen Einfluß in dem Sinne, 

 ausgeübt haben, daß sie in dem noch flüssigen Magma die Ent- 

 wicklung der Kristalle hinderten und sie zwangen, sich in einer 

 bestimmten Richtung anzuordnen. Der Umstand nun, daß an 

 der Wandung des Tiegels die Abkühlung immer eine viel raschere 

 als in der Mitte der Schmelze ist, ermöghchte eine Fixierung der 

 Masse in dieser charakteristischen Lagerung. 



Um noch die hyalopilitische Struktur zu erwähnen, 

 die ja mit der intersertalen in nahem Zusammenhang steht, so 

 kennzeichnet sich dieselbe nach Roseneusch^ dadurch, daß idio- 

 morphe Ausscheidungen in einem aus Glasmasse bestehenden Teig 

 schwimmen. Die einzelnen Kristalle sind dann mehr oder weniger 

 von der Glasmasse durchtränkt und oft stark korrodiert. 



Die Eutektstruktur, die ja charakteristisch bei der 

 Ausscheidung eutektischer Mischungen auftreten soll, glaube ich 

 nur in einem Falle erhalten zu haben. Man versteht darunter 

 die innigste gesetzmäßige Verwachsung zweier gleichzeitig gebildeter 

 Bestandteile. Sie tritt in der Natur rein nur im Schriftgranit 

 typisch auf und läßt sich hier durch eine äußerst charakteristische 

 Verwachsung von Quarz und Feldspat erkennen. Bei künsthchen 

 Synthesen konnten bisher nur einzelne Anklänge an eine solche 

 Ausbildungsweise beobachtet werden, doch ist sie bei Legierungen 

 eine ziemhch häufig auftretende Erscheinung. Eine solche Eutekt- 

 struktur tritt nur dann auf, wenn die Komponenten mit dem 

 niedrigsten Schmelzpunkt gleichzeitig erstarren. Nach Doelter . 

 sind aber nur alle diese Bedingungen erfüllt, wenn zwischen einzelnen 

 Komponenten keine chemische Reaktion stattfindet, ein Fall, der 

 seltener eintritt, wie auch aus meinen Versuchen hervorgeht. 

 Weiter ist insbesondere die verschiedene Kristallisationsgeschwindig- 

 keit ein Hindernis und auch die Unterkühlung von Einfluß. 



Doelter ^ hebt hervor, daß auch bei der eutektischen Mischung 

 immer ein Erstarrungs- resp. Schmelzintervall existiert, wenn 

 auch letzteres sehr klein ist. Die gleichzeitige Ausscheidung der 



^ Elemente der Gresteinslehre, p. 56. 



Petrogenesis. p. 135. 

 ^ Die Siiikatschmelzen. III. p. 42. . , 



